80 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



dido hasta 2,50 centímetros, manteniéndose en esta posición hasta 

 la rotura total, en cuyo espacio de 2,50 centímetros, de la intu- 

 mescencia lateral, debida á la rotura por presión, se manifestaron 

 los relativos fenómenos. 



En el cuadro II figuran las cargas de seguridad deducidas por 

 el cálculo con esfuerzo límite de 30 kilogramos para el cemento, así 

 como las cargas máximas que determinaron la rotura total de cada 

 viga. Confrontando estos datos, se ve que admitiendo el límite de 

 30 kilogramos por centímetro cuadrado para los esfuerzos de com- 

 presión y de 25 kilogramos para los de tensión del cemento, y 1000 

 para el hierro, se obtiene un coeflcien te de seguridad al límite de 

 rotura total de la viga de Ve P^^^ l^s pruebas estáticas, cuya dimi- 

 nución en los ensayos dinámicos y bajo la acción del fuego se verá 

 después. 



Para estos cálculos, si se hubiese adoptado el principio de Henne- 

 bique de la igualdad del semimomento flexor, que resiste la parte 

 comprimida del cemento, como el de tensión del hierro, estableciendo 

 las dos ecuaciones y eliminando la incógnita que da la posición del 

 ejeneutro, se pone el momento de flexión M en función de términos 

 conocidos, esto es, 



^ 



M _ 2Fcr^ (b — e) — M 



Oc X a 2Fff/ 



•donde C7c y C3y son los esfuerzos de compresión del cemento y de 

 -tensión del hierro, por centímetro cuadrado ; 



a y 6 el ancho y alto de la viga ; 



F el área de la sección del hierro ; 



e la distancia del hierro á la arista inferior de la viga. 



Haciendo M=P y i 7^ = 30 kilogramos y aj-= 1000, valores adop- 

 ■* 



tados en las otras fórmulas, se deducen las cargas de seguridad. Con 

 ellos se hallaron para las vigas números 6 y 9 los valores 116 kilo- 

 gramos y 110 kilogramos, casi el doble de lo dado por las fórmu- 

 las de Ritter, y el coeficiente de seguridad resultó de Vg. 



De los ensayos del ingeniero Albertini, se desprende que, en los 

 tipos de viga de armadura única, el exceso de hierro en la parte 

 tendida del cemento, es absolutamente inútil ; mientras parece 

 probado como sea ventajoso aumentar la superficie de contacto 

 •entre hierro y cemento. 



